安装张拉设备 张拉设备就位开始张拉 张拉中 整个张拉过程大概只需要4分钟,继续张拉下一个预应力筋. 张拉到设计值,大家注意压力表的变化,此时压力表正好为43.94mpa 张拉结束时,千斤顶开始回油 谢谢! 4.预应力筋的放张 (1)放张要求:75% (2)放张顺序 1)对轴心受预压构件(如压杆、桩等)所有预应力筋应同时放张。 2)对偏心受预压构件(如梁等)先同时放张预压力较小区域的预应力筋,再同时放张预压力较大区域的预应力筋。 3)如不能按上述规定放张时,应分阶段、对称、相互交错的放张,以防止在放张过程中构件发生翘曲、裂纹及预应力筋断裂等现象。 (3)放张方法 配筋不多的中小型构件,钢丝可用砂轮锯或切断机等方法放张。 配筋多的钢筋混凝土构件,钢丝应同时放张,放张的常用方法有:千斤顶放张、砂箱放张、楔块放张、预热熔割、钢丝钳或氧炔焰切割等放张方法 3 后张法 3.1 有粘结预应力施工要点 检查构件 穿预应力筋 安装锚具及张拉设备 张拉 孔道灌浆 张拉 预应力筋制作 锚具检验 张拉设备检验 制作水泥浆试块 压水泥浆试块 1.预留孔道 (1)线型 预应力筋孔道形状有直线、曲线和折线三种类型. 框架梁:正、反抛物线形布置 跨中区段 梁端区段 αL为0.1~0.2L (2)预埋金属螺旋管留孔 连接:大一号同型螺旋管,长度为200~3 00㎜,其两端用密封胶带或塑料热缩管封裹。 固定:应采用钢筋支托,其间距为0.8~1.2m。 (3)灌桨孔、排气孔和泌水管 灌浆孔可设置在锚垫板上或利用灌浆管引至构件外,孔径不宜小于20㎜。 曲线预应力筋孔道的每个波峰处,应设置泌水管。泌水管伸出梁面的高度不宜小于0.5m,泌水管也可兼作灌浆孔用。 灌浆孔的作法,在螺旋管上开口,用带嘴的塑料弧形压板与海绵垫片覆盖并用铁丝扎牢,再接增强塑料管。 1-螺旋管;2-海绵垫;3-塑料弧形压板; 4-塑料管 ; 5-铁丝扎紧 (4)预留孔道质量要求 1)预留孔道的规格、数量、位置和形状应符合设计要求; 2)预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形; 3)孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线; 4)成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆; 5)在曲线孔道的波峰部位应设置泌水管,灌浆孔与泌水管的孔径应能保证浆液畅通。排气孔不得遗漏或堵塞; 2.预应力筋制作与穿束 (1)预应力筋制作 钢绞线下料长度:采用夹片锚具,以穿心式千斤顶在构件上张拉时 l 1— 夹片式工作锚厚度; l 2— 穿心式千斤顶长度; l 3— 夹片式工具锚厚度。 两端张拉 一端张拉 (2)预应力筋穿束 先穿束和后穿束。 一般采用人工穿束;梁的中部留设约3m长的穿束助力段 3.预应力筋的张拉与锚固 75% 安装张拉设备时,对直线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线重合;对曲线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线末端的切线重合。 (1)张拉方式: 一端张拉(长度≤30m;Lf≥L/2 )的曲线预应力筋 ;两端张拉;分批张拉;分段张拉;分阶段张拉;补偿张拉 (2)张拉顺序 原则:对称张拉;还应考虑到尽量减少张拉设备的移动次数 。 钢绞线束为双跨曲线筋,长度达40m,采用两端张拉方式。图中4束钢绞线分为两批张拉,两台千斤顶分别设置在梁的两端,按左右对称各张拉1束,待两批4束均进行一端张拉后,再分批在另端补张拉。这种张拉顺序,还可减少先批张拉预应力筋的弹性压缩损失。 (3)张拉程序 1)采用低松弛钢丝和钢绞线:0→σcon锚固 2)采用普通松弛预应力筋时,按下列超张拉程序进行操作: 对镦头锚具等可卸载锚具:0→1 .0 5σcon(持荷2min)→σcon锚固 对夹片锚具等不可卸载锚具:0→1 .0 3σcon锚固 以0.2~0.25σcon为量伸长起点,分3级加载(0.2、 0.6及1.0)或4级加载(0.25, 0.50, 0.75及1.0),每级加载均应量测张拉伸长值。 超张拉5%目的:主要是减少钢筋松弛、混凝土弹性压缩、锚具变形和孔道摩擦等所引起的应力损失。 超张拉3%目的:主要是弥补设计或施工中不可预见的损失。 持荷2分钟目的:主要是为了加速钢筋松弛的早发展。 (4)伸长值校核 张拉伸长值应分段计算,然后累加。 考虑减去: 张拉过程中锚具楔紧引起的预应力筋内缩值 千斤顶体内预应力筋的张拉伸长值 施加预应力时,后张法混凝土构件的弹性压缩值 4.孔道灌浆 目的:防止钢筋锈蚀,增加结构的整体性和耐久性。 水泥浆:水灰比:0.4~0.45;泌水率:拌后三小时宜≯2%,最大≯3%,强度≮30MPa。对孔隙较大的孔道,可采用砂浆灌浆。可掺入对预应力筋无腐蚀作用的外加剂(0.25%的本质素磺酸钙,0.05%的铝粉)。 灌浆前,用压力水冲洗和温润孔道。用电动灰浆泵进行灌浆。灌浆工作应连续进行,不得中断。并应防止空气压入孔道而影响灌浆质量。灌浆压力以0.5~0.6MPa为宜。灌浆顺序应先下后上,以避免上层孔道漏浆时把下层孔道堵塞。 3.2 无粘结预应力施工要点 工艺流程: 将无粘结预应力筋准确定位,并与普通钢筋一 起绑扎形成钢筋骨架,然后浇筑混凝土;待混凝土达到预期强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%)进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉)。张拉完成后,在张拉端用锚具将预应力筋锚住,形成无粘结预应力结构。 特点: 无粘结预应力具有不需要预留孔道、穿筋、灌浆等复杂工作,施工程序简单,加快了施工速度。同时摩擦力小,且易弯成多跨曲线型,特别适用于大跨度的单、双向连续多跨曲线配筋梁板结构和屋盖。 无粘结筋是蓝色塑料管包裹的 无粘结后张法工艺流程 l—混凝土构件;2—无粘结预应力筋;3—张拉千斤顶;4—锚具 预应力筋铺设 无粘结预应力筋在平板结构中常常为双向曲线配置,因此其铺设顺序很重要。如钢丝束的铺设一般根据双向钢丝束交点的标高差,绘制钢丝束的铺设顺序图,钢丝束波峰低的底层钢丝束先行铺设,然后依次铺设波峰高的上层钢丝束,这样可以避免钢丝束之间的相互穿插。钢丝束铺设波峰的形成是用钢筋制成的“马凳”来架设。一般施工顺序是依次放置钢筋马凳,然后按顺序铺设钢丝束,钢丝束就位后,进行调整波峰高度及其水平位置,经检查无误后,用铅丝将无粘结预应力束与非预应力钢筋绑扎牢固,防止钢丝束在浇筑混凝土施工过程中位移。 预应力张拉 无粘结预应力筋的张拉与普通后张法带有螺母锚具的有粘结预应力钢丝束张拉方法相似。张拉程序一般采用0 → l03%σcon进行锚固。由于无粘结预应力筋多为曲线配筋,故应采用两端同时张拉。无粘结预应力筋的张拉顺序,应根据其铺设顺序,先铺设的先张拉,后铺设的后张拉。 无粘结预应力筋一般长度大,有时又呈曲线形布置,如何减少其摩阻损失值是一个重要的问题。施工时,为降低摩阻损失值,宜采用多次重复张拉工艺。 锚头端部处理 无粘结预应力筋由于一般采用镦头锚具,锚头部位的外径比较大,因此,钢丝束两端应在构件上预留有一定长度的孔道,其直径略大于锚具的外径。钢丝束张拉锚固以后,其端部便留下孔道,并且该部分钢丝没有涂层,为此应加以处理保护预应力钢丝。 无粘结预应力筋锚头端部处理,目前常采用两种方法:第一种方法系在孔道中注入油脂并加以封闭,。第二种方法系在两端留设的孔道内注入环氧树脂水泥砂浆,其抗压强度不低于35 MPa。灌浆时同时将锚头封闭,防止钢丝锈蚀,同时也起一定的锚固作用. a)油脂封闭; b)环氧树脂水泥砂浆封闭 锚头端部处理方法 1—油枪;2—锚具;3—端部孔道;4—有涂层的无粘结预应力筋; 5—无涂层的端部钢丝;6—构件;7—注入孔道的油脂; 8—混凝土封闭;9—端部加固螺旋钢筋;10—环氧树脂水泥砂浆 无粘结预应力张拉端. 预应力固定端大样 预应力筋锚固端内部景 预应力张拉端护筒 预应力张拉端浇筑前 张拉前的预应力筋 张拉前张拉端大样 预应力张拉设备:左表为压力表,右表为油表。本工程张拉值为43.94mpa. 预应力混凝土施工工艺 主讲老师:刘永权 为什么要使用预应力混凝土? 混凝土的抗拉极限应变值只有0.0001~0.00015,要保证混凝土不开裂,钢筋的应力只能达到20~30N/mm2;即使允许出现裂缝的构件,当裂缝宽度限制在0.2~0.3㎜时,钢筋应力也只能达到150~250N/mm2,使高强钢筋的强度无法充分利用。 预应力混凝土的基本原理? 在构件承受外荷载前,预先在构件的受拉区对混凝土施加预压应力抵消构件在使用阶段时外荷载作用下产生的拉应力,这就推迟了混凝土裂缝的出现并限制了裂缝的开展,从而提高了构件的抗裂度和刚度。 思考:预压应力怎样施加? 通过张拉预应力筋利用预应力筋的回弹来挤压混凝土,使混凝土受到预压应力 预应力混凝土分类 1.张拉钢筋与混凝土浇筑的先后关系 : 先张法:粘结力传递 后张法:锚具传递 (按预应力筋粘结状态又分为:有粘结和无粘结 ) 2.施工方式不同分为: 预制预应力混凝土 现浇预应力混凝土 叠合预应力混凝土 本讲内容 1 预应力筋与预应力设备 2 先张法施工 3 后张法施工 1 预应力筋与预应力设备 1.1 预应力筋 ?基本要求:高强度、较好的塑性以及较好的粘结性能。 主要种类:钢铰线、消除应力钢丝和热处理钢筋。 1.钢绞线 一般由三股、七股Φ3、Φ4 或Φ5 的高强钢丝用铰盘拧成螺旋状,再经低温回火制成。直径8.6 ㎜~15.2㎜; 1570 、 1720和1860 MPa;弹性模量1.95 ×105N/mm2 . 1.1 预应力筋 2.消除应力钢丝 采用消除应力的矫直回火钢丝,可消除钢丝冷拔中产生的残余应力,提高钢丝的比例极限、屈服强度和弹性模量,并改善塑性。消除应力钢丝按外形分为光面、刻痕和螺旋肋钢丝。直径4 ㎜~9㎜;1570 、 1670和1770MPa;弹性模量2.05 ×105N/mm2 。 1.1 预应力筋 3.热处理钢筋 对某些热轧Ⅳ钢筋(如40Si2Mn、48 Si2Mn、45 Si2Cr 等)经调质处理而形成的高强度无明显流幅的硬钢。利用热轧钢筋的余热进行淬火,然后再中温回火等热处理后形成的。 直径6 ㎜、8.2 ㎜ 、10㎜;1470MPa;弹性模量2.0 ×105N/mm2 。 1.1 预应力筋 1.夹具和锚具 锚具(M):锚固在构件端部,与构件联成一体共同受力,不再取下的称为锚具。用于后张法。 夹具(J):在张拉钢筋和混凝土成型过程中夹持和临时固定预应力筋,待混凝土达到一定强度后取下并再重复使用的称为夹具。 用于先张法。 1.2 预应力设备 (1)单根粗钢筋锚具 ①LM型螺丝端杆锚具 (张拉端和固定端);固定端:②帮条锚具 ; ③镦头锚具 1.2 预应力设备 (2)钢筋束、钢绞线锚具 ①夹片式锚具:单孔和多孔。主要品牌有:QM 、OVM、BM等。 夹片的块数与预应力钢筋或钢绞线的根数相同,夹片呈楔形,其截面为扇形。每一块夹片有二个圆弧形槽,槽内有齿纹,用以锚住预应力钢筋。锚具靠摩擦力锚固预应力筋,依靠摩擦力将预拉力传给夹片。再通过夹片的楔入作用将承压力传给锚环,锚环挤压混凝土(或通过垫板)通过承压力将张拉力传给混凝土构件。 1.2 预应力设备 QM锚具 扁锚(BM) 1.2 预应力设备 OVM锚具 1.2 预应力设备 ②固定端锚具:挤压锚具和压花锚具。其中挤压锚具既可埋在混凝土内,也可安装在结构之外,对有粘结、无粘结钢绞线都适用,应用范围最广。压花锚具仅用于固定端空间较大且具有足够的粘结长度的情况,但成本最低。 压花锚具 挤压锚具 1.2 预应力设备 (3)钢丝束锚具 ①钢质锥形锚具; ②锥型螺杆锚具 ;③镦头锚具 钢质锥形锚具 1.2 预应力设备 (4)夹具 ①锚固夹具:钢质锥形夹具;墩头夹具 ②张拉夹具 :月牙夹具、偏心式夹具和楔形夹具 1.2 预应力设备 (4)夹具、锚具的质量检验 1000套为一个验收批 外观检查 :10%的锚具且不少于10套 (裂纹和尺寸 ) 硬度检验:5%的锚具且不少于5套 (如夹片 ) 静载锚固性能试验:3个预应力筋锚具组装件,测定预应力筋用夹片效率系数。 1.2 预应力设备 2.张拉设备 液压张拉千斤顶和电动油泵 穿心式千斤顶:常用YCW千斤顶 ,1000-4000KN;适用于张拉FVM夹片群锚、DM型镦头锚等 拉杆式千斤顶:可张拉DM型螺丝端杆锚、JLM精轧螺丝钢锚具,LZM冷铸锚等。 锥锚式千斤顶:仅用于带钢质锥形锚具的钢丝束。 拉杆式千斤顶 穿心式千斤顶 1.2 预应力设备 ZB4-500型电动油泵 1.2 预应力设备 2 先张法 2.1 先张法施工设备——台座 张拉和临时固定预应力筋的支撑结构;强度、刚度和稳定性验算。包括: 墩式台座:台墩、台面与横梁 槽式台座:端柱、传力柱、柱垫、横梁和台面 2.2 先张法施工工艺及施工要点 台座准备 刷隔离剂 放预应力筋 张拉侧模安装 浇筑混凝土 养护放张脱模 出槽 堆放 制作试块 试块试压 1.预应力筋铺设 在台面涂隔离剂,不得污染预应力筋。 2.预应力张拉 (1)预应力筋张拉 钢丝:0→1 .0 3~1 .0 5σcon锚固 钢绞线:0→105%σcon(持荷2min)→σcon 超张拉:减少预应力筋的松弛应力损失。 预应力筋张拉应力的确定 钢种张拉方法先张法后张法清除应力钢丝、钢绞线 0.75fptk 0.75fptk 热处理钢筋 0.70fptk 0.65fptk 冷拉钢筋 0.90fpyk 0.85fpyk 张拉力的计算 (2)预应力筋伸长值与应力的测定 实际伸长与计算伸长值的偏差不超过±6% 计算伸长值:L= Pj×L/Ap×Es 实际伸长值:10%初应力时开始量测 。 10%以下推定。 钢丝:不做伸长值校核,只检查预应力值;5% 实际伸长值量测 (3)张拉注意事项 1)?台座中间向两侧对称进行,防止过大偏心损坏台座;多根成组张拉时,各预应力钢筋的初应力应一致; 2)张拉机具与预应力筋应在一条直线上;每隔3~4m放垫块,防止预应力筋因自重而下垂,污染预应力筋。 3)预应力筋位置偏差:≯5mm,且≯构件截面短边的4%; 4)在张拉过程中发生断丝或钢丝滑脱,应予以更换。 5)台座两端应有防护设施。张拉时沿台座长度方向每隔4~5m放一个防护架,张拉时严禁正对钢筋张拉的两端站立人员,也不准进入台座,防止断筋回弹伤人。 3.混凝土浇筑与养护 低水灰比,控制水泥用量,采用良好的级配及振捣密实。振捣混凝土时,振动器不得碰撞预应力钢筋。采用自然养护和湿热养护。